[3] 
lieber den Lievrit. 
73 
Silicium • • 13’ 85 Proc. 
Eisen (in Oxydform) • • • • 14-88 „ 
Eisen (in Oxydulform) • • • • 25 - 74 „ 
Mängan 0'57 „ 
Calcium • • * 4 9-52 „ 
Wasserstoff 0-26 
Sauerstoff ......... 35*59 „ 
100-41 
Ferner ergiebt sich, wenn man 
das Mangan 
auf 
die aequivalente 
Menge von Eisen in der Oxydulform 
umrechnet , 
als 
Verhältniss der 
Atomgewichte : 
Silicium 
• • 0-4946 
oder 
4-0 
Eisen (in der Oxydform) 
• • 0-2657 
11 
21 
Eisen (in der Oxydulform) 
• • 0-4700 
11 
3-8 
Calcium 
• • 0-2380 
11 
1-9 
Wasserstoff 
• • 0-2600 
11 
2-1 
Sauerstoff 
• • 2-2240 
11 
18-0 
Man sieht claraus, dass die Ergebnisse meiner Analysen zu der 
von Stadel er für den Lievrit aufgestellten Formel führen. 
Ich muss nochmals ganz besonders betonen , _ dass die zu meiner 
Untersuchung verwendeten Lievrit-Krystalle durchgehends aus einem 
frischen Materiale bestanden, an dem absolut nicht die Spur eines Ver- 
witterungs-Productes zu sehen war und darum ist das bei den Analysen 
gefundene Wasser als zur Constitution des Lievrits gehörig und nicht 
etwa als zufällige Beimengung zu betrachten. 
Dieser Umstand macht, die von Rammeisberg aufgestellte 
Formel unbrauchbar, weil sie einem wasserfreien Minerale entspricht, 
dann aber lassen sich auch die analytischen Ergebnisse überhaupt mit 
derselben nicht in Einklang bringen, während die Formel von S tadele r 
Werthen entspricht, die mit den gefundenen übereinstimmen , wie die 
folgende Zusammensetzung zeigt : 
Städolor’s 
Formel 
verlangt 
Ramme ls- 
berg’s 
Formel 
verlangt 
Analyse 
vou 
Rammeis- 
berg ') 
Analyse 
von 
Stromeyer 
') 
Analyse 
von 
Tobler 
') 
Mittel der 
Analysen 
v.Städeler 
2 ) 
Mittel der 
Analysen 
von 
ISipöcz 
Kieselsäure 
29-34 
32-53 
29-83 
29-28 
33-30 
2934 
29-67 
Eisenoxyd 
19-50 
19-28 
22-55 
23-00 
22-57 
20-84 
21-26 
Eisenoxydul ...... 
35-21 
34-70 
32 40 
31 90 
24-02 
34 12 
33 09 
Manganoxydul 
— 
— 
150 
1-43 
6-78 
101 
0 74 
Kalk 
1369 
13-49 
12-44 
13-78 
11-68 
12-78 
13-33 
Wasser ........ 
2-20 
— 
1”60 
1-27 
112 
2-43 
2-32 
Ü Rammeisberg, Handbuch der Mineralehemie, 740. 
2 ) Journal für praktische Chemie, XCIX, 70. 
